us 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



Type de transformation I. Les cristaux mixtes forment une série 

 continue, aussi bien dans Vétat % (pie dans Vétat (3. 



Nous admettons d'abord que les deux constituants offrent un point 

 de transformation. 



Soient CD les courbes de solidification correspondantes, F et F les 

 points de transformation des constituants. 



On peut aisément déduire par voie théorique la transformation des 

 cristaux mixtes a, en (3, quand comme dans la fig. 2, le point F est 

 encore situé au-dessous du point C. Nous n'avons alors en effet pour 

 une température intermédiaire que la série 

 coutinue des cristaux mixtes pour lesquels 

 on peut donner une courbe Ç continue. Comme 

 nous avons admis que les mélanges (3 sont 

 également continus, cela nous donne égale- 

 ment une courbe continue. Or la marche de 

 la métamorphose dépend à son tour de la 

 manière dont les deux courbes Ç se traversent 

 mutuellement; de sorte que la déduction théo- 

 rique coïncidera dans tous les points avec 

 celle qui a été donnée dans le travail précédent 

 pour la solidification de mélanges homogènes 

 en une série continue de cristaux mixtes a. Nous pourrons donc obte- 

 nir encore ici : 



1°. Une courbe de transformation continue telle que FF, qui monte 

 continuellement du point de transformation le plus bas au point le plus 

 élevé; c'est l'analogue du type de solidification L. 



2°. Une courbe continue avec un maximum; l'analogue du type de 

 solidification 2. 



3°. Une courbe continue avec un minimum; l'analogue du type de 

 solidification 3. 



De même que la solidification dans le travail précédent ici la trans- 

 formation d'un mélange s'étendra toujours sur un intervalle de tempéra- 

 ture plus ou moins grand à une température déterminée des cristaux 

 mixtes où et (3 de diverse composition seront eu équilibre (points terminaux 

 sur une même horizontale). 



l ) Le schéma fig. 2 du travail précédent est également applicable ici. 



